ÜBER DIE IN STARREN LEBLOSEN KÖRPERN BEWIRKTEN FORMVERAND. 183 
denen, oben angegebenen Differenzen. Es ergiebt sich hieraus, dass wenn 
graues Roheisen auf ähnliche Weise wie Stahl behandelt wird, zwischen Bei- 
den keine wesentliche Verschiedenheit hinsichtlich der Umänderung des Korns 
und der Dichtigkeit durch Ablöschen statt findet !). 
Es lag mir daran auch das weisse Roheisen hinsichtlich seines Verhal- 
tens bei langsamerer und rascher Abkühlung zu prüfen, wozu mein Sohn zu 
Josephshütte bei Stolberg am Harz im September 1854 mir behülflich war. 
Es wurde zu dieser Zeit in dem von ihm betriebenen Hohofen weisses Roh- 
eisen aus einer vorwaltend aus Spath- und Brauneisenstein bestehenden Be- 
schickung erblasen 2). Erkaltete dieses Roheisen auf gewöhnliche Weise im 
Heerde, so erschien es schmalstrahlig und von einer zwischen Stahlgrau und 
Silberweiss die Mitte haltenden Farbe. Hin und wieder schien es schwärz- 
lich gesprenkelt, durch Aussonderung einzelner, sehr kleiner Kugeln concen- 
trisch gruppirter, aber nur unter der Loupe erkennbarer Graphitschüppchen. 
Das specifische Gewicht dieses Roheisens wurde nach einem Mittel mehrerer 
Bestimmungen 7,6002 gefunden. Durch langsameres Erkalten in einer Sand- 
lehmform veränderte sich die Beschaffenheit des Roheisens auffallend. Die 
Sprenkelung nahm so zu, dass das strahlige ‚Gefüge dadurch zurückgedrängt 
wurde; die Farbe des Ganzen war Dunkelstahlgrau und der Glanz sehr ver- 
mindert. Das eigenthümliche Gewicht war zugleich bedeutend niedriger, in- 
dem es nur 7,4637 betrug. Aber eine noch ungleich grössere Veränderung 
zeigte das Roheisen, wenn es unter einer Schlackendecke höchst langsam er- 
kaltete. Es war hierdurch in graues Roheisen umgewandelt, indem von dem 
strahligen Gefüge jede Spur verschwunden und ein körniges Gefüge an die 
1) Vergl. Studien des Göttingischen Vereins Bergmännischer Freunde. VI. S. 407 ff. 
2) Die Beschickung war auf folgende Weise zusammengesetzt : 
Spatheisenstein 50 Cubikfuss pro Möller 
Brauneisenstein 6 ai 3 
Thoneisenstein 30 — * 
Rotheisenstein 14 — E a 
Zerrennschlacke 10 — — ae 
Kalkstein 14 em Mem 
128 Cubikfuss pro Möller. 
